( io6 ) 



la formation de composés peroxydes (à l'état de sels) due à la décompo- 

 sition pyrogénée de certains azotites doubles alcalins de ces métaux. » 



CHIMIE INDUSTRIELLE. — Sur la production d'un bleu de tungstène prove- 

 nant de la réduction de tungstates au feu de cuisson de la porcelaine. Note 

 de M. Albert Granger, présentée par M. Troost. 



« Les premières tentatives pour utiliser en céramique les composés du 

 tungstène furent faites à Sèvres par M. Laulh. Elles ne furent pas pour- 

 suivies et furent abandonnées pour d'autres, plus intéressantes par leurs 

 résultats positifs. J'ai pensé que, étant donnée la facilité avec laquelle l'an- 

 hydride tungstique était facilement réduit, il devait y avoir possibilité d'ob- 

 tenir l'oxyde Tu-0' dans les cuissons en feu réducteur et qu'il y avait lieu 

 de refaire de nouvelles expériences dans d'autres conditions. 



» On sait que, lorsqu'on ajoute de l'anhydride tungstique à un silicate 

 fusible, tfl qu'un verre ou une couverte, ce corps devient complètement 

 blanc et s'opacifie. Ce phénomène se produit avec des teneurs même très 

 faibles en anhydride tungstique. Je crois que ce fait peut facilement s'ex- 

 pliquer, si l'on tient compte de la formation de silicotungstates; il y a mise 

 en liberté de silice, provenant de la couverte ou du verre qui rend la masse 

 opaque, et formation d'un silicotungstate. J^'examen de la composition des 

 silicotungstates montre l'énorme quantité d'anhydride tungstique qu'ils 

 renferment; on voit dès lors la nécessité, pour éviter l'expulsion de la 

 silice, d'employer suffisamment de composé tungstique pour transformer 

 toute la silice en anhydride silicolungstique. Cetle dernière condition est 

 irréalisable, car il faut introduire un poids d'anhydride tungstique tel que 

 la couverte ne fond plus et reste à l'état poreux sur la porcelaine. 



» J'ai songé alors à employer comme couverte un tungstate et j'ai choisi 

 un tungstate suffisamment acide, tel que i\P0.4TuO\ Pour obtenir un 

 produit d'une fusibilité convenable, c'est-à-dire pouvant glacer sans couler 

 le long des parois, j'ai formé ma couverte d'un tungstate mixte de baryum 

 et de sodium, le tungstate de barvum étant trop réfractaire et le tungstate 

 de sodium trop fusible (ce tungstate mixte est toujours un tétratungstate, 

 les proportions des bases étant toujours calculées, de manière que pour 

 4 molécules d'anhydride la somme des bases fasse toujours i). En cuisant 

 de la porcelaine avec cetle couverte vers T25o°en feu réducteur, j'ai obtenu 

 des teintes bleues, allant d'un bleu clair à l'indigo. Suivant les proportions 



